( 588 ) 

 voie d'amalgamation ; les deux autres, aU contraire, n'abandonnent à l'état 

 brut, ou après grillage à l'air, que des quantités insignifiantes d'or. Ce métal 

 est donc engagé dans une combinaison stable, due à un agent minérali- 

 sateur pour lequel il présente une grande affinité. Nos expériences tendent 

 à prouver que cet agent minéralisateitr est l'antimoine. Nous avons, en effet, 

 obtenu les résultats suivants : 



Teneiu' en or Teiiciii' en aigent 

 par tonne. par tonne. Antimoine. Arsenic. 



çr RI" 



Pyrites de Berezowsk. ... . loo » néant néant 



Pyrites du Callao 3oo » o,ooi » 



Pyrites de Grass-Wallcy. . . i5o ?.5o o,ooo4 traces 



)) La faible quantité d'antimoine révélée par l'analyse et sa proportion- 

 nalité à la teneur en or dans les deux pyrites du Callao et de Grass-Walley 

 nous permettent d'admettre qu'il y a réellement combinaison enire ces 

 deux corps et que l'antimoine est le minéralisateur de l'or dans les py- 

 rites rebelles à l'amalgamation. 



)) Quant à l'arsenic, sa présence paraît liée à celle de l'argent, et l'on 

 sait qu'il forme un des éléments des principaux minerais de ce métal. 



» Comme confirmation intéressante de notre conclusion, nous citerons 

 lemispikel, légèrement aurifère, du district de Guejar, au pied du Muley- 

 hacen, dans lequel nous avons constaté la substitution complète de l'anti- 

 moine à l'arsenic. Ce fait est sans doute loin d'être isolé, et il fournit in- 

 versement, par la recherche toujours facile de l'antimoine, un indice 

 précieux pour circonscrire nettement les mispikels aurifères. 



» Nous ne concluons pas pourtant de ce qui précède que l'antimoine 

 soit le seul minérahsateur de l'or, car on sait que les combinaisons tellu- 

 rées donnent naissance aune grande partie des minéraux auro-argentifères 

 de la Hongrie et du Colorado; mais, malgré une recherche attentive, nous 

 n'avons jamais constaté la présence de ce corps dans les pyrites soumises 

 à noire étude. Le tellure paraît donc confiné dans certains districts spéciaux, 

 et, d'autre part, l'antimoine ayant été signalé dans la presque totalité des 

 combinaisons telluro-aurifères de ces districts conserve, par ce fait même, 

 son rôle de minéralisateur principal de l'or. 



» B. Docimasie. Nous avons constaté que la fonte à la lilharge était im- 

 puissante à rassembler complètement l'ordansleculot deplomb obtenu dans 

 les essais. Une fonte pour malte, réalisée par l'addition d'un cuivre gris 

 antimonial, réussissait à concentrer la totalité de l'or dans un antimonio- 

 sulfure représentant au plus le dixième du poids primitif de la matière, et 

 susceptible d'être soumis aux essais usuels, et particulièrement à l'essai dit 



